Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-105 (Year: 2002, Number: 105)
Era: 1990-2004
Section: 
Paragraph Index: 1216

3. 5 mm-nél vékonyabb lemezeken és hegesztési varrataikon fajlagos ütőmunka vizsgálatot nem kell végezni. 2.8.1.2 Lemezek vizsgálata során a fajlagos ütőmunkát három próbatesten kell meghatározni. A próbatestet U bemetszés esetén a hengerlés irányára merőlegesen, V bemetszésű próbatest esetén a hengerlés irányában kell kivágni. 2.8.1.3 Hegesztési varratok vizsgálatához a következők szerint kell a próbatesteket elkészíteni: 2.8.1.3.1 e ≤ 10 mm esetén: – három próbatestet a hegesztési varrat közepéből; – három próbatestet a hegesztés hőhatás alatt álló övezetéből (a bemetszésnek a megolvadt övezeten kívül, de ehhez a lehető legközelebb kell lennie), a hegesztési varrat az átmeneti közepén övezetben azaz összesen hat próbatestet kell venni. A próbatesteket úgy kell megmunkálni, hogy a lehető legnagyobb vastagságúak legyenek. dddddddd dddddddd dddddddd d d d d d b b b b 2002/105/II. szám 2.8.1.3.2 10 mm <e ≤ 20 mm esetén: – három próbatestet a hegesztési varrat közepéből; – három próbatestet a hőhatás alatt álló övezetéből, azaz összesen hat próbatestet kell venni. 2.8.1.3.3 e > 20 mm esetén: – három-három próbatestből álló két sorozatot (I. sorozat: a lemez felső oldaláról, II. sorozat: a lemez alsó oldaláról) az alábbi helyekről,

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/2f72c1b590cbc48171787bc54d023eb2225f82b7/dokumentumok/c8e32d95454b8c13c061ceb60e3ef3852d611378/letoltes